— 100 — 



ragdgrtin*), während jene eine mehr hellgrüne 

 Farbe zeigen. 



Ich empfehle seine Darstellung besonders an, weil 

 sie kaum missglücken kann und die dazu nöthigen 

 Materialien sehr leicht beschafft werden können. 



Die Darstellung in dünnwandigen Porzellantiegeln 

 gibt auch Leuchtsteine, welche aber in Bezug auf 

 Lichtstärke mit den in Platintiegeln dargestellten 

 gar nicht verglichen werden können. Nimmt man einen 

 Windofen zu Hülfe, so kann man auch in Porzellan- 

 tiegeln gute derartige Leuchtsteine darstellen, indessen 

 fallen sie doch nicht so schön aus wie diejenigen, 

 welche man bei Anwendung der vorhin beschriebenen 

 Methode erhält. 



Aus reinem, weissem Strontianit kann man nach 

 dieser Methode auch Leuchtsteine darstellen , jedoch 

 empfehle ich dieselbe nicht, da die erhaltenen Steine 

 nur sehr geringe Lichtintensität besitzen, wie die bei- 

 den folgenden Versuche zeigen. 



Versuch 2 2. Sehr reiner, weisser, krjstallisir- 

 ter Strontianit wurde in einem Achatmörser zu Pulver 

 zerrieben und dasselbe mit einem gleichen Gewichte 

 pulverisirtem Stangenschwefel gemischt. 



10 grm. dieser Mischung wurden in einem Platin- 

 tiegel 5 Minuten gelinde, dann 20 Minuten über einer 

 guten Lampe, endlich 5 Minuten über dem Gebläse 

 geglüht. Die erkaltete Masse erschien weiss, feinpul- 

 verig und leuchtete ziemlich unbedeutend grün. 



Versuch 2 3. 6 grm. derselben Mischung wur- 

 den in einem kleinen PJatintiegel 25 Minuten über einer 



"■) Dass es möglich ist, auch blaue Leuchtsteine nach dieser 

 Methode zu erhalten, habe ich oben schon angeführt. 



